BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 677 



Nous voyons que le moment ou pratiquement la formation de 

 poussiâre des fours peut commencer â se produire est celui ou le 

 silicate tricalcique aura completement pu cristalliser du sein d'un 

 fondant plus basique que lui, mais dans lequel le rapport du poids 

 moleculaire de la chaux â celui de la silice sera encore comme 1:3. 



Nous avons cependant encore obtenu, suivant la conduite des 

 fours, des roches â ciment en dessous de la limite donnee par cette 

 relation. 



La limite a par tir de laquelle ii y aura toujours formation de 

 poussiere des fours conduirait â la relation : 



x (Si 2 .3CaO) + y (Si 2 .R 2 3 .Ca O) 



qui ne peut deja plus exister sous cette forme, le fondant 

 Si 2 .R 2 3 .3CaO ne permettant plus la cristallisation du silicate 

 tricalcique. Cette relation nous conduit â l'inegalite generale : 



MO-R 2 Q 3 . 

 1 Si0 2 — R 2 3 



Ces deux inegalites «a» et «b», nous donnent pour chaque me- 

 lange, dans lesquels Ies proportions des elements peuvent varier, 

 deux degres de basicite entre lesquels ii est encore possible d'ob- 

 tenir des roches â ciment, la pulverisation spontanee se rappro- 

 chant de la limite «a», pour une allure lente de la cuisson et du re- 

 froidissement, tandis qu'elle n'arrive â se produire qu'â la limite «b», 

 pour une allure vive du four. 



Pratiquement ii est dangereux de se rapprocher de la seconde 

 limite. 



Composition normale du ciment 



Si nous considerons Ies limites que nous venons d'etablir, pour 

 Ies quantites maximale et minimale de chaux pouvant entrer dans 

 la composition du ciment, nous voyons que pratiquement ii sera 

 difficile de s'approcher de la limite superieure qui n'a ete obtenue 

 qu'avec des essais de laboratoire et a notre connaissance avec un 

 nombre limite de ciments naturels. 



L'homogeneite absolue de la masse jointe a la temperature qui 

 doit etre obtenue dans Ies fours, rendent ce point difficile a at- 

 teindre avec succes en pratique. 



